cS5G ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lions superficielles disparaissent aussitôt et la couleur rou^e du cuivre 

 apparaît. 



La matière pulvérulente, qui s'est déposée en abondance sur la cloche 

 de verre, est formée surtout d'oxyde de cuivre, de chaux vive et de sphé- 

 rules noires. Par conséquent la vapeur de cuivre au contact de l'air a brûlé 

 rapidement en fournissant de petits globules d'oxyde noir dont quelques- 

 uns renferment encore au centre une très petite sphère de métal rouge. 



Enfin, entre la surface du four et celle du couvercle ainsi que sur les 

 électrodes, on rencontre un grand nombre de petites gouttelettes de cuivre 

 métallique d'un rouge plus ou moins foncé. On trouve parfois quelques 

 petites aiguilles déliées de cuivre ou de petits cristaux sans forme bien 

 nette. 



Le métal qui restait dans le creuset a fixé une très petite quantité de fer, 

 de chaux et d'alumine provenant des impuretés des électrodes. Mais, ce qui 

 est beaucoup plus impoi'tant, ce métal contient du graphite. 



Lorsque le courant vient d'être arrêté et que le cuivre est en pleine ébnl- 

 lition, si l'on sort le creuset du four et qu'on le laisse refroidir lentement, 

 on voit bientôt apparaître une croûte qui flotte sur le cuivre en fusion. Dès 

 que la solidification commence sur le pourtour, on voit nettement de 

 petits cristaux de graphite sortir du métal, puis la masse en fusion se bour- 

 soufle et il se produit un abondant dégagement gazeux. Différents obser- 

 vateurs ont déjà appelé l'attention sur celte solubilité des gaz dans le 

 cuivre liquide (^). Lorsque le culot métallique est complètement refroidi, 

 si l'on a évité un accès trop rapide de Fair, on voit qu'il est recouvert 

 d'une couche onctueuse de graphite comme ces fontes manganésées pro- 

 duites par un haut fourneau marchant en allure trop chaude. 



Ce graphite soit amorphe, soit cristallisé, séparé par un traitement 

 à l'acide azotique étendu, puis lavé et séché, aune densité de 2,12. Sa 

 température d'inflammation dans l'oxygène est de 680^*. Il renferme comme 

 impuretés du silicium, du fer et du magnésium qui proviennent du creuset 

 et des électrodes. Sa composition est la suivante : carbone, 96,25; cendres, 

 3,36; hydrogène, 0,21. Les cristaux de graphite et les impuretés se sont 

 concentrés entre les joints des cellules du métal ainsi que M. Osmond l'a 

 déjà observé dans des circonstances analogues. 



(') Caron, De l'absorption de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone par le cuivre 

 en fusion {Comptes rendus, t. LXIII, 1866, p. 1129). — Hampe^ Cliem. centr. BL, 

 l. V, p. 104. 



